40 



dem Glùhen 29 ïheile Zirkonercle von ganz àhnlicher 

 BeschafFenheit wie die zuerst erhaltenen 41 Theile A- 

 Zirkonerde hinterliess. In der Flùssigkeit waren jetzt noch 

 30 Theile B- Zirkonerde enthalten, die durch Ammoniak 

 gefàllt wurden. 



Das âussere Ansehen und das spec. Gw. dieser Erden 

 war folgendes. 



Die A- Zirkonerde bildete weisse durchscheinende 

 Slùeke mit Perlglanz. Spec. Gw. 5,4-3 — 5,47. 



Die B- Zirkonerde hatte ein ganz verschiedenes An- 

 sehn. Sie bildete braune Stùcke mit glattem, glànzenden 

 Bruche. Beim Zerreiben gab sie ein Pulver von bràun- 

 lich grauer Farbe. Ihr spec. Gw. betrug 4,49. 



Man verwandelte beide Erden in Sulfat, auf die Wei- 

 se, dass man sie mit saurem schwefels. Ammoniumoxyd, 

 welches das beste Lôsungsmittel fur geglùhte Zirkonerde 

 ist, schmolz, das Salz in Wasser lôste, durch Ammo- 

 niak faille , das ausgewaschene Hydrat noch nass in 

 Schwefelsàure lôste und die ùberschûssige Sàure durch 

 vorsichtiges Erhitzen, wobei Glùhhitze streng vermieden 

 werden muss, verjagte. Es blieben dabei weisse Salze 

 von erdartigem Ansehen zuriick. Man wog dieselben, lôs- 

 te sie in Wasser, schlug die Basen durch Ammoniak nie- 

 der, wusch dieselben so lange aus, als Barytsalze im 

 Waschwasser noch die geringste Trùbung bewirkten und 

 glùhte die Erden mit den Filtern. Hierbei gaben 100 

 Theile Sulfat: 



mit A- Zirkonerde 42,45°/ Erde. 

 » B- Zirkonerde 4i,62°/ » 



Um zu sehen, ob die Sattigungs-Capacitât und das spec. 

 Gw. dieser Erden bei einer nochmaligen Fàllung durch 



